水中熔断･溶接マニュアル
Underwater welding manualńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį

Underwater cutting

水中熔断
熔断方法は、熔断棒と被熔断物との間にアークを発生させ鋼材を酸化温度（約950C）以上に加熱し（赤味を帯びた状態）酸化噴射を行う酸素アーク熔断と酸素だけを使用する酸素ランス熔断
があるが一般的には酸素アーク切断が用いられる。
送給ガスの送気量は、被熔断物の厚さに関係があり、またガス圧は作業深度の水圧以上の圧力が必要となる。

水中熔断棒の種類
水中熔断専用棒：W-7 ・SC8-5W・SC9-5W
水陸兼用熔断捧：SL3−18

水中熔断棒の形状

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį01

Underwater cutting

水中熔断
水中熔断ホルダー《 W52K 》
W52Kホルダーは、水中溶接ホルダー（W52WL）と同様の形状を為すものに、熔断用の酸素ホースを備えたものである。熔断棒の着脱は次のように行います。（略図参照）
まず、ホルダーのヘッドを緩め、熔断棒をヘッドの挿入口へ差し込んだのち、ヘッドを時計回りに回転させて固定し、酸素ホースを熔断棒の先端に差し込みます。

−水中熔断棒の取り付け方法①−

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį02

Underwater cutting

水中熔断−水中熔断棒の取り付け方法②−ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį03

Underwater welding

水中溶接
水中溶接ホルダー《 W62K−W52WL 》
W62Kホルダーは、本体を絶縁体（テフ口ン、塩ピ）で構成し、38㎟の被覆ケープル2mを備えたもので、水中下における溶接棒の着脱が容易で、また、作業性も良いことから幅広い支持を得ております。溶接棒の着脱は次のように行います。（略図参照）
まず、ホルダーのヘッドを緩め、溶接棒をヘッドの挿入口へ差し込んだのち、ヘッドを時計回りに回転させれば容易に固定し、逆回転で離脱ができるようになっております。
−水中溶接棒の取り付け方法−

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį06Underwater welding

水中溶接
溶接結果例
水中溶接実験用シミュレータ（直径3m、高さ4.62m、円筒型、空気加圧 式、最高ゲージ圧（O.195Mpa）を用い、溶接技術を習得した潜水士により、水中溶接棒（AQ-414）を用い、水深4mで母材JIS·SS-41（板厚9mm及び、16mm）突合せ継ぎ手の下向き姿勢、手溶接施工
法確認試験による溶接結果の一例を示せば次の通りである。
1. 引張り強度試験 （JIS Z-3121
2. 降伏点板厚16mm）

母材部破断 37.6kg/㎟:32.8kg/㎟

3. 2㎜Vノッチシャルピー吸収エネルギー（O℃ほぼ標準サイズ）5.1kg/mńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį07

Safety management of underwater work08

Safety management and cutting underwater welding

水中熔断・溶接作業の安全管理
1. 水中爆発に注意させる。
事前に水中熔断・溶接作業の現場の半径15m以内に可燃性爆発物体（ガス状 ・液状・固形物）がないことを調査確認すること。水中スパークは一般に水中の全ての方向、特に上方に向かって遠くまで走ることが知られている。
2. 狭い作業場所文は汚濁の著しい作業場所において、水中熔断及び溶接作業を行うときは、複数のダイバーで行わないこと。
3. 感電防止に留意させる。
（ア）ダイバーは電流が通じている際には、常にアースの接地点に面して作業を行うものとし、熔断や溶接作業は、全て自分と接地点との中間で実施しなければならない。すなわち激烈な電撃障害を防止するため、自己の身体はもちろん、伝導装置のいかなる部分でも決して電流回路の一部にならないよう十分に注意する。
（イ）水中作業の電源は必ず直流電源を使用し、原則として正極性（棒マイナス）で使用する。
（ウ）接地は確実にとらせること。この場合、電解を最小限にするような適当な位置にアースをとり、アース地点には決して背を向けてはならない。
（工）ケーブル接続部、卜―チの絶縁、電源回路の接点は、しばしば点検し漏電に注意する。
（オ）ホルダーは、熔断・溶接棒をくわえる部分以外は完全に防水絶縁したものを使用する。
4. ダイバーはメタンガスや熔断・溶接にともなう電解によって生ずる気化の水素ガスの徴候に注意し、溜ったガスを排除するとともにその小爆発に備えて、ヘルメッ卜、伝導装置の全金属部を定期的に点検するものとする。
5.熔断棒・溶接棒の交換は慎重に行わせる。その場合には、見張員を通じて必ず断とすること。また、卜―チやホルダーを水中に携行し、あるいはこれを持って浮上する場合は、熔断棒・溶接棒は必ずはずして行動すること。
6. アーク発生の作業には、ゴム又はビニール製の手袋を着用し原則として特殊レンズ付きのアイシールドを使用する。

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį09

Safety management of cutting equipment and work underwater welding equipment

水中熔断・溶接溶接機器等の安全管理
１．水中熔断･溶接に使用する熔断･溶接棒等のホルダーは、絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用すること。
2. 溶接用ケーブル、ホルダー等は、規格又は老化のないものを使用する。
《安衛則331･336》
3. 酸素調整器は、十分余裕のある容量のものを使用し、氷結防止に特に留意する。
4. 酸素調整器・ホース・附属品・ホルダー等酸素関係器具は、清浄で油分のないものを使用させる。可燃性潤滑剤は絶対に使用させてはならない。
5. 作業終了後、ホルダー等は清水で洗浄し、努めて乾燥させておく。

アーク溶接機等の点検・保守について(1）1ヶ月に1回以上、次の設備について点検すること。
1.発 電 機2.アーク溶接機(2）作業前に次の項目について点検すること。
1.アーク溶接機の回転部、軸受けの潤滑油の有無
2.電気的な接続の良否
3.アーク溶接機の電圧及び溶接用ケーブルと接続部の損傷の有無
4.溶接用ケーブルの損傷の有無《安衛則352》ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį10Safety of cutting and underwater welding

水中熔断・溶接の安全性
水中熔断・溶接の安全性について、数種の感電形態を想定して検討する。ここで、溶接電流は全て直流とし、海中の電位勾配は実測値を用いて計算することとした。検討結果は（表2）の通りである。
（表2）に見られるように、水中熔断・溶接棒などからの漏れ電流によって海水中に発生する電位勾配下では、体内電流は非常に微弱で安全上全く問題がない。一方、無負荷状態で人体が溶接棒に直接接触したときは、数10mAの体内電流が流れることが推定されるが、この場合でも生命の危険はない。しかし相当のショックを受けるので、あわてて潜水位置の保持をあやまり、急浮上や海底に墜落したりするようなことがあると、潜水障害を受けることになりかねない。
従って、充電部には直接人体を接触させないよう注意を要する。また充電したホルダーを持って空中に浮上すると、かなりの電撃を受けるので、このようなことを行わないような注意も必要である。
これまで、圏内はもとより、海外においても多くの水中熔断・溶接が行われてきたが、電気的な災害を受けた例は聞かない。このことは、水中熔断・溶接の安全性の高さを実証するものである。
水中熔断・溶接を行う者は、潜水の熟練者であると同時に溶接に関する熟練者でもあるので、安全に対する配慮が十分なためであろう。充電部に接触するようなことさえしなければ、水中熔断・溶接はきわめて安全であると言えるのである。

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį12Reference

参考■関係諸法令の略号
労働安全衛生規則

安衛則

■参考文献
海洋開発工事安全公害対策本部保安対策部会,（1981）
海上工事安全施行要領
運輸省港湾局監修，（1983)
港湾工事安全施工指針，日本埋立浚渫協会発行
海洋技術工業会編集委員会，（1985)
海洋技揃ハンドフツク，海洋技術工業会

本製品に関するお問い合わせについて
酸素アーク工業株式会社〒813-0062

福岡県福岡市東区松島4丁目7番10号

TEL.092-611-0364

FAX.092-621-8775

Mail：eigyo@sansoarc.co.jp

ńŰűźųŪŨũŵŴ ‫ ׉‬ĳıĲĴ ŐřŚňņŏ łœń ŊŏŅŖŔŕœŚ œŪŨũŵŴ œŦŴŦųŷŦťį13